— 59 
Dichte. Spezifisches Grüngewicht 0*96 bis 1*07 (1-015), 
lufttrocken 0-646 bis 0-839 (0*742) (Karmarsch); Grüngewicht 
0-96 bis 1*07 (1*015), lufttrocken 0*71 bis 0*73 (0*72) (Nördlinger). 
Saftgehalt. Bei frisch gefälltem Holze 34 bis 42% des 
Gewichtes. 
Schwinden. Längenholz 0.228%, Querholz in der 
Richtung der Spiegel 2*9 bis 3-94%, in der Richtung* der 
Jahresringe 5-5 bis 12-7%, Querholz im Mittel 6*26% (Karmarsch). 
Schwinden in der Richtung der Spiegel 3%, in jener der 
Jahresringe 5 bis 6% (Nördlinger). 
Quellen. Bei Wasser - Aufnahme bis zur vÖllig*en 
Sättigung*: Längenausdehnung 0-228%, Ausdehnung in der 
Richtung der Spiegel 3-94%, in der Richtung der Jahres¬ 
ringe 12-7% (Laves). Nach Weisbach’s Versuchen: Zunahme 
in Folg*e der Durchnässung am Volumen 8*6%, am Ge¬ 
wichte 91%. 
Elasticität und Festigkeit. 
a) Zug parallel zur Faser: Absolute Festigkeit 
nach Karmarsch: 6*9 bis 7*57 Kgr.; Bruchg*renze 6*91 bis 
7-58 Kgr. (Laves). 
b) B i egu n g: Biegungsfestigkeit 6*9 Kgr. (Nördlinger). 
Spaltbarkeit. Schweinspaltig. 
Härte. Etwas hart. 
Dauer. Im Trockenen ziemlich dauerhaft. 
Eigenthümlichkeiten. Wird gern gipfeldürr und be¬ 
sonders im hohen Alter innerlich kern-, äusserlich weissfaul 
und häufig krebskrank. 
Verwendung. Zu feinen Möbeln (schwarz g*ebeiztes 
Birnholz ersetzt das Ebenholz), Vorziigliches Drechslerholz zu 
Knöpfen, Oliven, Posamentierer-Waaren. Schnitzholz ersten 
Ranges, von Xylographen zu gröberen Arbeiten als Surrogat 
für Bux verwendet. Holzbuchstaben, Kattun- und Tapeten- 
Druckformen. Musikalische und geometrische Werkzeuge. 
Hobelkästen und Werkzeuggriffe, grössere Flolzschrauben. 
Brennt sehr gut mit still auf lodernder, lebhafter 
Flamme und prasselt nicht. 
